( 945 ) 



» Conclusions. — i°La propriété d'absorber l'eau varie, pour les divers 

 bois, dans la proportion de 9, 87 à i74»86 d'eau pour 100 de bois absolu- 

 ment sec (séché dans le vide, ce qui serait de même à 100 degrés), soit 

 comme i à 18,66. En d'autres termes, un bois tel que celui du marronnier 

 peut absorber près de 19 fois autant que le combat. 



» 2° Le maximum d'eau absorbée par un bois complètement sec peut 

 être de 174,86 pour 100, ou | de son poids. Ce maximum est présenté par 

 le marronnier. 



» 3° La quantité d'eau absorbée par les bois pris dans l'état ordinaire 

 varie dans la proportion de 4» 36 à i5o,64 d'eau pour 100 de bois, soit 

 comme i à 34,55 : minimum offert par le courbai; maximum, par le mar- 

 lonnier. 



» 4° I^a quantité d'eau contenue dans les bois à l'état ordinaire (') 

 varie de l\-,&i à i3,56d'eau |)our 100 de bois, soitcomme i à 2,g4, 



» 5° Les densités des bois présentent, en général, à peu près les mêmes 

 valeurs. Voici le tableau comparatif de ces densités fournies, d'un côté par 

 les résultats de mes expériences, et de l'autre par V Annuaire du Bureau des 

 Longitudes, c'est-à-dire à des époques diverses et par des observateurs dif- 

 férents : 



Annuaire. Mauinené. Annuaire. Maiiraené. 



Acacia 0,72 à 0,82 0,7897 ! Frêne 0,70 à 0,84 0,8423 



Acajou 0,56 à o,85 0,8343 » ' ' 0,7751 



Aune 0,55 à 0,60 o,56g8 Grisart (peuplier). 0,89 à o,5i 0,4709 



Bouleau 0,78 à 0,81 o,6562 Hêtre 0,66 à 0,82 0,7059 



Buis "'9' ^' 1,32 I ,o55o IN'oyer . 0,68 à 0,92 0,6060 



Cèdre Oi49 " 0,5087 Orme o, 55 à 0,76 0,6610 



Charme 0,76 « 0,7768 Platane o,65 - o,664o 



Chêne 0,61 à 1,17 0,8245 Sapin o,53 à 0,55 o,5324 



Érable 0,64 " 0,6817 ; Sycomore °^^9 " o,6iq3 



» 6° F^e pouvoir d'absorber l'eau varie peu d'un échantillon a un autre 

 du mêine bois. Voici des nombres exprimant rhuinidité contenue dans 

 l'état ordinaire : 



Buis n" 1 8,77 Marronnier n" 1 g, 00 



2 8,63 .. 2 8,81 



Cèdie n° 1 8,87 Platane n° 1 8,71 



2 8,40 . 2 9,73 



Chêne n»! 7,34 Violet n° 1 5,71 



.. 2 7,3o .. 2 4,96 



Cormier n° 1 Qj^g 



2 9,44 



Les cylindres mis en expérience avaient été tournés plus d'un an auparavant. Au 



(;. R., 187S, 2'5em«rre. (T. LXXXVII, iN» M.) 125 



